( '077 ) 



1) Pour préparer l'osmium cristallisé, il faut employer de l'acide osniique 

 plusieurs fois distillé et en faire passer la vapeur sur du charbon pur. Pour 

 cela, on décompose de la vapeur de benzine, en la faisant passer an travers 

 d'un tnbe de porcelaine ronge snr leqnel se dépose du charbon cohérent 

 sous la forme d'un cylindre creux. On introduit ensuite la vapeur d'acide 

 osmique entraînée par de l'azote. 



» L'acide osniique se réduit en donnant de l'acide carbonique et de 

 l'osmium qui tapisse bientôt l'intérieur du cylindre en charbon et soustrait 

 celui-ci à l'action immédiate de l'acide osmique qui traverse en partie le cy- 

 lindre de charbon mêlé à de l'acide carbonique. Une partie de cet acide, 

 filtrant entre la couche d'osmium et les parois du tube de porcelaine, se 

 transforme en oxyde de carbone qui, rencontrant plus loin de l'acide os- 

 mique, le réduit à l'état métallique. Il se produit ainsi des tubes d'osmium 

 ibrt semblables aux cadmies d oxyde de zinc et engendrés comme les tubes 

 d'oxyde de zinc formés par la vapeur de ce métal briàlant au sortir d'un 

 trou pratiqué dans le couvercle d'im creuset. 



» Dans ces opéralions, on rencontre fréquemment une matière cristalli- 

 sée en écailles d'un beau rouge de cuivre qui s'est formée manifestement au 

 contact de l'osmium et de l'acide osmique eu excès. C'est un sesquioxyde 

 tout à fait inaltérable à l'air et dont l'analyse donne les résultats suivants : 



Calcul.'. 



Osmium 88,c)3 Os' 8g, 1 3 



Oxygène 1 1 > 07 0^ 10,87 



100,00 100,00 



» Ou obtient de l'osmium pulvérulent en faisant passer des vapeurs 

 d'acide osmique dans un tube de porcelaine rougi, en même temps que le 

 mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbonique résultant de l'action de 

 l'acide sulfurique sur l'acide oxalique. 



» On peut transformer cet osmium amorphe en petits cristaux propres à 

 la détermination de sa densité. Pour cela on le dissout dans trois ou quatre 

 fois son poids d'étain pur, dans w.x creuset de charbon très-fortement 

 chauffé. En reprenant le culot métallique par de l'acide chlorbydrique 

 bouillant, on dissout tout l'étain. 



» L'osmium cristallisé qui reste est chauffé pendant plusieurs heures à 

 une température élevée dans un courant d'acide chlorhydrique gazeux. 



bases des calculs étant exactement rapportées, la rectification est facile. Seulement il faut, 

 dans la fornuilc, rétablir à côté du tcnno l), un facteur o,f)f)88 qui a été omis. 



